86 RAPPORT SVR UN mémoirï; de mm. piobert t:t morin, 

 des corps dars et la perte totale de l'élasticité au point où le 

 choc s'opère. ■ 



iMais , indépendamment des ruptures qui ont lieu dans le 

 voisinage des empreintes, il s'en produit ici d'autres très- 

 remarquables, à de grandes distances de là , et qui n'ont au- 

 cune connexité apparente avec les premières, attendu qu'elles 

 proviennent uniquement de la force de réaction ou de ressort 

 conservée par les parties non directement atteintes: lors des 

 expériences sur un châssis d'affût de côte en fonte, très-épais, 

 des boulets de 8, tii-és à la faible vitesse de i5o" par seconde, 

 ont déterminé de larges fractures à des distances de o°',5 et 

 i'°,6 du point de choc. Les auteurs expliquent ces effets 

 singuliers parla flexion générale, les nœuds et les ventres de 

 vibration qui s'établissent dans certaines régions de la masse, 

 et qui, ayant atteint la limite d amplitude que comporte l'élas- 

 ticité des parties , entraînent forcément des solutions de con- 

 tinuité : ces faits bien constatés leur font conclure que la 

 fonte de fer, malgré sa grande ténacité, doit être proscrite 

 de toutes les constructions militaires exposées au choc direct 

 des projectUes, non-seulement à cause de son extrême fragi- 

 lité, mais encore en raison des éclats dangereux qu'occasion- 

 nent sa rupture et celle des projectiles. 



Le plomb étant un métal essentiellement mou et ductile, 

 donne lieu à des effets de pénétration très-différents, et ana- 

 logues, bien que moins prononcés, à ceux qui conceriient 

 les argiles plastiques dont nous avons déjà rendu compte: 

 les boulets pleins qui s'y brisent souvent en éclats, ainsi qu'on 

 la dit, produisent des impressions qui dépassent générale- 

 ment leur dianiçtre en largeur et en profondeur, et qui sont 

 accompagnées extérieurement d'un rebord ou soulèvement 

 très-évasé et recourbé, produit par le refoulement de la ma- 



